**********************************************************************************************************************************
Betonersatz im Trockenspritzvefahren
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
durch einen sachkundigen Planer zu planen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 

Die Planung umfasst u.a.
- Bedarfsermittlung
- Bauzustandsanalyse
- Instandsetzungskonzept
- Ausführungskontrolle
- Wartungsplan

Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest, welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung (siehe Teil 3 der DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind. 

Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Baustelleneinrichtung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Erfüllung der Bauleistungen gehören,
antransportieren, bereitstellen und,
soweit nicht gesondert berechnet,
betriebsfertig einrichten, einschl. aller dazu
notwendigen Arbeiten. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Läger o. ä. 
soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser- und
Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen o.ä. für die
Baustelle herstellen. Die
Verbrauchskosten werden separat zu Lasten
des AN abgerechnet. Kosten für Vorhaltung 
und Betrieb von Werkzeugen und Geräten,
sind nicht in diese Pauschale, sondern mit in
die Einheitspreise der entsprechenden
Teilleistungen einzurechnen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zum Schutz angrenzender Bauteile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
die nicht mit dem jeweiligen Produkt
in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster, Türen,
Wand- u. Bodenflächen sind mittels Polyethylenfolien,
Hartfaserplatten oder anderer geeigneter Maßnahmen
abzudecken und zu schützen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abfallentsorgung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
aufzufangen und sach- und fachgerecht zu entsorgen.
Die örtlich geltenden Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Überprüfung der Betonflächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überprüfen der zu behandelnden Flächen:

a) visuell auf Verschmutzungen, Trennmittel-
rückstände, Vergrünungen, Absanden und Ris-
se, defekte elastische Fugenversiegelung.

b) durch Hammerprobe auf Hohlstellen, Kies-
nester und Gefügelockerungen.

c) Überprüfung auf Schadstoffbelastung

Schadstellen kennzeichnen und Prüfprotokoll erstellen

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001002 Beton auf Chloridbelastung untersuchen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantitative Bestimmung der Chloridbelastung im  Beton 
durch die Entnahme von Bohrmehl aus unterschiedlichen Tiefen
und Untersuchung im Labor gemäß DIN EN 14629.

Die Festlegung der Entnahmestellen und Bohrtiefen erfolgt durch 
den sachkundigen Planer/Fachplanung/AG

Gesamtbohrtiefe ________cm

Die Messergebnisse sind zu protokollieren.

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Prüfung der Haftzug- und der Druckfestigkeit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prüfung der Haftzugfestigkeit 
des gereinigten und vorbereiteten Untergrundes
mittels Haftzugprüfgerät sowie der 
Druckfestigkeit mittels Schmidt´schem Hammer
in Abstimmung mit dem AG.

Die Messergebnisse sind zu protokollieren.

____Stck. je ____m² zu sanierender Fläche.

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001004 Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernen von schadhaften, lockeren und
mürben Betonteilen bis auf das feste Gefüge
sowie carbonatisierten Beton im Bereich der
Stahlbewehrung. 
Korrodierte Bewehrungseisen rundherum 
bis 2 cm über die erkennbare Korrosion hinaus
freistemmen. 
Reparaturflächen gradlinig und im 
Winkelvon 45 Grad begrenzen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001005 Betonflächen mit zu hohem Chloridgehalt abstemmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abtragen von Beton mit unzulässig hoher Chloridkonzentration. 
Belasteten Beton bis zum schadfreien Gefüge entfernen.
Reparaturflächen gradlinig und im Winkel von 45 Grad begrenzen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001006 Korrodierte Bewehrungseisen freilegen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korrodierte Bewehrungseisen rundherum 
bis 2 cm über die erkennbare Korrosion hinaus
freistemmen. Reparaturflächen gradlinig 
und im Winkel von 45 Grad begrenzen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001007 Sandstrahlen mineralischer Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
mittels geeignetem Verfahren, z.B. Sandstrahlen 
zur Erzielung eines sauberen und 
tragfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernden Schichten. 
Der Untergrund muss nach der Untergrundvorbehandlung die
geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
des nachfolgenden Instandsetzungssystems aufweisen 
und zur Aufnahme der nachfolgenden Schichten geeignet sein.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Bewehrung reinigen, Einzellänge bis 1 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Freigelegte Bewehrungseisen umlaufend
entsprechend Norm-Reinheitsgrad SA 2 1/2 
gemäß DIN EN ISO 8501-1 und DIN EN ISO 12944-4 
mit geeignetem Verfahren reinigen.

Einzellänge bis 1 m

Vorbereitungsverfahren nach Wahl des AN

Angebotenes Verfahren:____________________

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001009 Bewehrung reinigen, Einzellänge über 1 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Freigelegte Bewehrungseisen umlaufend
entsprechend Norm-Reinheitsgrad SA 2 1/2 
gemäß DIN EN ISO 8501-1 und DIN EN ISO 12944-4 
mit geeignetem Verfahren reinigen.

Einzellänge über 1 m

Vorbereitungsverfahren nach Wahl des AN

Angebotenes Verfahren:____________________

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001010 Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix K)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufbringen einer 1-komponentigen, zementgebundenen, kunststoffvergüteten Korrosionsschutzbeschichtung auf den vorbereiteten Bewehrungsstählen.

Arbeitsgänge: 2
Schichtdicke je AG: ≥ 1 mm

Produkt: Remmers Betofix K

Produktanforderungen:
Schüttdichte 1,27 g/cm³
Größtkorn 0,5 mm
pH-Wert > 12
Zertifiziert nach DIN EN 1504-7

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,1 kg/m Remmers Betofix K  <5782>
(für 16mm Bewehrung)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001011 M3/R4/SPCC TS Betonersatz (Betofix SPCC TS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprofilierung von Schadstellen im Beton
im Trockenspritzverfahren mit einem 
SPCC (SRM) - Betonersatzmörtel. 

Bauteil:______________

Einbaulage:______________

Schichtdicke:_______cm

Produkt: Remmers Betofix SPCC TS

Produktanforderungen:
Betonersatz für die statisch relevante Instandsetzung
Betonersatz gemäß
- DIN EN 1504-3
- Rili-SIB DAfStb 2001
- ZTV-ING
- ZTV-W LB 219
Reparatur und Anodeneinbettmörtel für den Kathodischen Korrosionsschutz
Trockenspritzverfahren
Faseverstärkt
Hoher Karbonatisierungswiderstand
Hoher Wassereindringwiderstand
Besonders schwindarm
Gute Überkopfverarbeitbarkeit
Frost-Tausalzbeständig

Klassifizierung
nach Rili-Sib 2001 M3
nach DIN EN 1504-3 R4
Altbetonklassen A3 A4
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstandsprüfung (nach EN 1363-1): >F 120*
*analog DIN EN 13501

Einwirkung aus der Umgebung: XALL
Karbonatisierung XC1 XC2 XC3 XC4
Chloride ohne Meerwasser XD1 XD2
Chloride mit Meerwasser XS1 XS2
Frostangriff mit/ohne Taumittel XF1 XF2 XF3 XF4
Chemischer Angriff XA1 XA2
Verschleißbeanspruchung 
Waste Water
Feuchtigkeitsklassenzuordnung WO WF WA

Einwirkung aus dem Betongrund
Rückseitige Durchfeuchtung XBW1 XBW2
Wasserbeaufschlagung durch Süß- oder Meerwasser XW1 XW2
Statisch mitwirkend XSTAT
Dynamische Beanspruchung bei Applikation XDYN

Kapillare Wasseraufnahme ≤ 0,5 kg/(m²h )
Schwinden 28 Tage < 0,8 ‰
Druckfestigkeit (28 d) ≥ 45 N/mm²
Biegezugfestigkeit (28 d) ≥ 8 N/mm²
Dyn. E-Modul 27 kN/mm²
Größtkorn 2 mm
Frischmörtelrohdichte Ca. 2,1 g/cm³
pH-Wert > 12 (10%ige Lösung) 

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,1 kg/m²/mm Schichtdicke 
Remmers Betofix SPCC TS <5781>
Hinweis: zzgl. Rückprall

Einheit: m2